403 
zilver en 0,58 procent ijzer. Het gedegen goud van Californië 
bestaat in 9 soorten uit de volgende uitersten. 
89,6 tot 93° goud. 
6,7 # 10,05°/, zilver. 
0 AAE Pte S/A koper. 
Omer jzeroxyde. 
het stofgoud. en blaadjes van de Senegal uit: 
84,5 — 86,8/ goud. 
15,3— 11,3°/, zilver. 
0,2— 0,6 koper. 
Het stofgoud van noordelijk Brazilië uit 9t/> goud 8,7% 
zilver en 0,8°/, koper. 
Het goud, uit rivierzand verkregen in het graafschap Wicklow 
in Terland, uit 92,32%/ goud, 6,17°/, zilver en 0,78%, ijzer. 
Het zilvergehalte van goud, afkoinstig van Australië, bedroeg in 
8 soorten — 3,59 — 6,47 — 6,94 procent. 
Deze opgaven komen mij voldoende voor, om ten bewijze 
te doen strekken, dat bovengenoemde legering als bewerkt 
goud beschouwd moet worden. 
2. In het pakje c. bevonden zich nog 2 kleine gouden ringe- 
tjes — dus „ bewerkt goud” wegende 0,203 grm. 
8. In het pakje a bevond zich zwart ijzerzand, door den mag- 
neet uit te trekken. Zijn gewigt bedroeg 0,160 grm. Het zand 
was titaanhoudend, want eene proef daarmede met phosphorzout 
voor de blaasbuis in de herleidingsvlam behandeld, werd, na 
bekoeld te zijn, roodachtig gekleurd, welke kleur door bijvoe- 
ging van iets tin bij de proef meer violetachtig werd. 
4. Na het magnetisch ijzerzand uit het pakje a verwijderd 
te hebben, merkte ik tusschen het stofgoud vele kleine, soms 
sterk glanzende, roode ertsstukjes op, die ik trachtte met eene 
pincet te verzamelen. Len klein korreltje daarvan, in een’ 
platinalepel verhit, verbrandde met eene blaauwe vlam en liet 
niets terug; in een aan een eind digtgesmolten glazen buisje 
